그리고 , 스 피닝 가공 이 행해 지 면 , 가공 중앙부 ( 4 ) 는 가공 열 에 의해 800 ～ 950 ℃ 로 온도 가 올라간다 . 750 ℃ 부근 에서 재결정 화 되 기 시작 하 므로 , 가공 중 급격 하 게 변형 저항 이 낮 아 져 , 인 탈산동 과 동등 한 가공 성 이 얻 어 진다 . 한편 , 가공 중앙부 ( 4 ) 에 비해 가공 량 이 적 고 두께 가 얇 은 가공 단부 ( 5 ) 는 , 재결정 률 이 낮 으므로 스 피닝 가공 중 에 도 변형 저항 이 높 다 . 그 때문 에 , 스 피닝 가공 중 큰 토크 가 생겨도 뒤틀림 이나 좌굴 이 생기 지 않 는다 . 마찬가지 로 , 열 영향 부 ( 6 ) 는 , 500 ℃ 또는 그 이상 으로 대략 700 ℃ 로 상승 되 는데 , 거의 재결정 되 지 않 으므로 재료 의 강도 가 높 다 . 또한 , 열 영향 부 ( 6 ) 를 700 ℃ 에서 20 초간 가열 해도 , 재결정 률 이 낮 은 점 에서 , 700 ℃ 로 가열 했 을 때 의 강도 는 높 다 . 따라서 스 피닝 가공 중 , 변형 에 관여 하 지 않 는 부분 , 또는 변형 이 적 은 부분 의 강도 는 높 으므로 , 얇 은 두께 여도 스 피닝 가공 불량 이 나오 지 않 는다 . 가공 중앙부 ( 4 ) 의 재 결정립 은 , 상기 서술 한 Co , P 등 의 미세 한 석출 물 에 의해 결정립 성장 이 억제 되 어 미세 한 입자경 이 된다 . 또 , 가공 중앙부 ( 4 ) 는 스 피닝 가공 에 의해 드로잉 되 어 외경 이 작아지 고 , 두께 가 두꺼워진다 . 또한 , 미세 한 재 결정립 으로 되 어 있 어 강도 가 높 으므로 , 내압 을 가해도 이 부분 에서 파열 되 는 일 은 없 다 . 따라서 내압 전열 용기 의 내압 강도 에 는 크 게 영향 을 주 지 않 는다 .